— 331 — 



'J'eers und das wenig: anj,a'nelinie Hantieren mit demselben. Oftenbar 

 nur der Kosten wegen wird diese Imprägnierung nicht allgemein bei 

 Schwellen angewendet. Was die verschiedenen Holzaiten anbelangt, so 

 läßt sich I^uchenholz vollkommen imprägnieren (sofern nicht ein 

 roter Kern mit (lUmniiverstopfungen der «TetaLie voihanden ist: dieser 5 

 wird dann nicht -impiägniertl Buchen- und Eichenholz wiid nach Stk.vs- 

 nuKCKH durch Teerölim|)rägnierung hart und zähe. wähien<l Kiefernholz 

 hart und spröde wird, so daß leicht radiale Spaltungen und Trennen 

 der Jahrringschichten vorkommen. Keinholz wird nicht imprägniert und 

 soll daher bei Schwellen aus Kernhölzern im Innern der Schwelle liegen. 10 

 Das durch DKP Nr. 138933 von 1903 geschützte RüPiNo'sche Ver- 

 fahren stellt gegenüber den bisherigen Teei-imprägnierungsmethoden 

 einen Fortschritt vor. Bei diesen letzteren blieben die Zellumina mit 

 ziemlich viel Teei- gefüllt, so daß bei Ei wärmung des Holzes (z. Jl der 

 Telegraphenstangen) wieder Teer aus den kleinen Holzrissen hervorquoll. 15 

 Es erforderte außerdem einen großen Teerverbrauch. Bei dem Rüi'iN(i- 

 schen Verfahren nun wird das lufttrockene Holz ' ., — 1 Stunde einem 

 Lüftdruck von ca. 5 at ausgesetzt, so daß die Zellräume mit kompri- 

 mierter Luft gefüllt sind. In den so unter Druck stehenden Imprägnier- 

 kessel wird mit ca. ö'/^ at warme Imprägnierfiüssigkeit gepreßt und 20 

 dabei aus dem Imprägnierkessel durch ein Ventil nur so viel Luft ent- 

 lassen, daß ein Druck von ca. 5 at erhalten bleibt. Bei einem dann 

 gegebenen Ueberdruck von ca. 15 at wird das Holz imprägniert. Es 

 wird angegeben, daß in den einzelnen Tracheiden eine Ijuftblase unter 

 Druck erhalten bleibe und bei Aufhebung des Druckes den in den 25 

 Tracheidenluminis überschüssigen Teer aus den Holzstücken austreibe, 

 so daß nur die Wände imprägniert blieben und eine große Teerersparnis 

 eintrete. F^s würde auch späterhin das bei der gewrdmlichen Teer- 

 imprägniernng oft lästige Teerausschwitzen vermieden. Das Verfahren 

 wird in erster Linie für Schwellen. Telegraphenstangen. Grubenhölzer. 30 

 Brücken und im "Wasser bleibendes Holz, sowie bei Holzgebäuden 

 empfohlen. Die so imprägnierten Hölzer können noch poliert und ge- 

 strichen werden. Es erlaubt auch aufeinander folgende Imprägnierung 

 mit verschiedenen Rütteln, z. B. mit Metallsalz- und Seifenlösung, wobei 

 sich unir»sliche Metallseifen bilden. 35 



Teer ö 1 - E m u 1 s i n e n (sowohl durch Einrühren von Teeröl in eine 

 wässerige Harzseifenlösung wie das Einrühren von Teeröl in Harzöl, das 

 mit konzentrierter Schwefelsäure beliandelt wurde, wonach das so er- 

 haltene Produkt mit Wasser emulgierbar wird) finden keine Anwendung 

 mehr, weil nur die Membranen mit A\'asser gesättigt und die Teer- 40 

 bestandteile schon in den äußeren Schichten zurückgehalten werden. 



Von neueren Verfahren wäre zunächst noch das HAssr.LMANx'sche 

 zu nennen. Dasselbe erfordert zwei aufeinander folgende lmi)rägnierungen 

 und zwar zuerst mit schwefelsaurer Tonerde und kupferhaltigem P^isen- 

 vitriol bei hoher Temperatur und Druck, hierauf mit Chlorcalcium und 45 

 Aetzkalkmilch. Dasselbe scheint eine Anwendung in staatlichen Be- 

 trieben (Schwellenimprägnierung) nicht erfahren zu haben. Bei dem 

 BucHNER'schen Verfahren folgt einer Kochung des Holzes eine Behand- 

 lung mit Chromoxydsalzhisung. wodurch eine Härtung erzielt werden 

 soll. Dasselbe ist praktisch noch nicht erprobt. In Amerika impräg-50 

 uierte man teils nach Thilmanv mit schwefelsaurem Zink oder Kupfer 

 und darauf mit Chlorbaryum oder nach \\'i:llhouse mit Zinkchlorid und 

 Leimzusatz oder mit nachfolgender Imprägnierung mit Leim und dann 



